29 



Nordamerika. Zinkerz aus den Angelrodt'schen Minen; übergeben von 

 Herrn k. k. Sectionsrath W. Haidinger; untersucht von Herrn Karl Ritter 

 V.Hauer. 100 Tlieile enthielten: jahrb. ix. 3. p. 504. 



Auflösl. in Säuren 0*8S6, kohlens. Zinkoxyd nebst Spuren von Eisen, Kalk u. Magnesia 99-144 



3. Hüttenprodacte, Fabricate. 



Eisen- und Gussstahlsorten; einges. von der k. k. Hammerverwaltung 

 Reiehraming; untersucht von Herrn Dr. v. Ferst 1. jahrb. v. 4. p. ses. 



geb. Kohlenst. Graphit Silicium 



Weiches Eisen 0-14 — — 



Hartes „ 0-31 — 0-18 



Hammer- „ 1-25 0-80 0-27 



Harter Rohstahl .... 2 • 20 0-24 0-20 



geb. Kohlenst. Graphit Silicium 



Weicher Rohstahl... 1-47 0-11 — 



Ordinärer Gussstahl. 1-94 0-19 0-10 

 Unschweissb. „ .1-64 0-47 — 



Gerbstahlabfall — 1-03 0-64 



2.120 



3 



13S 



4 



— 



S 



— 



6. - 7. — 



7-8 





4-5 





3-2 





4-4 



27 14 



65-6 





41-6 





S6-6 





— 



— 



— 





— 





0-6 





5-8 



— — 



12-8 





51 





16S 





40-4 



(Spur) 14-2 



— 





34-0 





21s 





12-6 

 39-0 



54-9 45-8 

 421 390 



Eisensorten; eingesendet von der k, k. Eisenwerks-Verwaltung Werfen; 

 untersucht von Herrn L. Ferjentsik. 1. Ungerösteter Schäfferrötzer und 

 2. ungerösteter Hohlner Brauneisenstein, 3. gerösteter Flachenberger und Moos- 

 berger Kern, 4. gerösteter SchäfFerötzer-Windisberger Kern, 5. roher Moos- 

 berger-, 6. roher Flachenberger- und 7. roher Windisberger Kern. Jahrb. vi. 4. p. ssa. 



Wasser 1. 14 9 



Kieselerde 12-5 



Eisenoxyd 44*6 



Thonerde 2-6 



Kohlens. Kalk 21-3 



„ Magnesia ... 2-4 



„ Eisenoxydul . — 



98-3 98^7 98^'2 98^4 lÖFS 99^7 100-4 



Roheisen von Strazowitz in Mähren aus sandigen (kieseligen) Braun- 

 eisensteinen erblasen; gab in 100 Theilen = 2-668 Silicium. 



Roheisen von ebendaher aus kalkhaltigen Sphärosideriten aus demselben 

 Ofen gewonnen, gab = 0-701 Silicium. 



Anmerkung. Beide Eisensorten , unter gleichen Umständen erzeugt, sind von sehr ver- 

 schiedenem Aeussern. Das Roheisen aus Sphärosiderit ist dem Spiegeleisen ähnlich, 

 jenes aus sandigen Braunerzen zeigt einen feinkörnigen lichtgrauen Grund, auf welchem 

 schwarze Puncte eingesprengt erscheinen. Der Gang des Ofens nähert sich etwas dem 

 Rohgang und dieses letzte Roheisen ist schwierig zu verfrischen. 



Beide Roheisen untersucht von R. Freih. v. Reichenbach. Jahrb. ix. 1. p. 174. 



Roheisen, weissgraues, aus den Werken des Freiherrn v. Reichenbach 

 zu Gaja in Mähren; untersucht von R. Freiherrn v. Reichenbach. Dasselbe 

 enthielt in 100 Theilen == 1 727 Silicium, also nahe IV* Vo- 



Winkeleisen, dargestellt aus obigen Roheisen durch Puddeln und 

 Schweissprocess, enthielt nach Freiherrn v. Reichenbach in 100 Theilen = 

 0-3238 Silicium oder fast 1/3 »/o- Dasselbe verhielt sich ganz kaltbrüchig, obwohl 

 von Phosphor nur eine Spur nachweisbar war. Jahrb. vni. 4. p. 758. 



Schweissofenschlacke von Store bei Cilli; einges. von der Gewerks- 

 verwaltung Misling; nach den Untersuchungen des Herrn Karl Ritter v. Hauer 

 enthielt diese = 458o/o metall. Eisen und war schwer schmelzbar. Jahrb. vi. 4. p. 834. 



Schlacken aus Serbien; eingesendet vom fürstlichen Bergingenieur Herrn 

 G. Brankovich; unters, im k. k. G.L. und Hauptmünz-Probiramte. Jahrb. 11. 2. p. i7s. 



Schlacke von Rndnik: viel Eisen, etwas Kupfer; Schlacke von Lassenica: viel Eisen, kein 

 Kupfer. 



